ISSN: 1410-8917 e-ISSN: 2597-9914 Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 21 (4) (2018): 166 – 170

## Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi Journal of Scientific and Applied Chemistry
Journal homepage: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ksa
The Chemical Characteristics of Iron Oxide/Carbon Synthesized by the Arc Discharge Method in Liquid Media with the Addition of
Ammonia
Indah Retnosari a , Ikrima Nur Hayati a , Amalia Amalia a , Sri Hastuti, Teguh Endah Saraswati a,*
a Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
* Corresponding author: teguh@mipa.uns.ac.id
https://doi.org/10.14710/jksa.21.4.166-170
A r t i c l e   I n fo

## A b s t r a c t

## Article history:
Received: 13 August 2018
Revised: 1 September 2018 Accepted: 6 October 2018 Online: 31 October 2018
Keywords:
iron oxide; carbon;
ammonia; arc discharge; chemical characteristics
The  chemical  characteristics  of  composite  material  of  iron  oxide  with  carbon synthesized by arc discharge method in liquid medium have been identified. The liquid medium  used  in  the  method  was  ethanol  with  ammonia  addition.  The  chemical characteristics  of  the  resulting  product  were  studied  by  Fourier  transform  infrared spectroscopy  (FTIR)  and  energy  dispersive  X-ray  (EDX).  The  morphology  of  the material  was  studied  by  scanning  electron  microscopy  (SEM)  and  transmission electron  microscopy  (TEM).  The  observed  materials  have  a  spherical  and  orderly structure. The FTIR spectra profile shows the peaks of N-H and C-N. The amino groups coming from ammonia as a liquid medium during arc discharge were supposed to have been  covalently  attached  to  carbon  materials  composited  with  iron  oxide.  The elemental analysis of EDX confirms the presence of nitrogen elements that were not found on the materials synthesized in arc discharge without ammonia addition.

## A b s t r a k
Kata Kunci: besi oksida; karbon; amonia; arc discharge ; karakter kimia
Karakter  kimia  material  komposit  besi  oksida  dengan  karbon  tersintesis  dengan metode arc discharge dalam media cair telah diidentifikasi. Media cair yang digunakan dalam  metode  tersebut  adalah  etanol  dengan  penambahan  amonia.  Karakter  kimia hasil  sintesis  dipelajari  dengan  spektroskopi fourier  transform  infrared (FTIR)  dan energy  dispersive X-ray  (EDX).  Morfologi  material  hasil  sintesis  dipelajari  dengan scanning electron microscope (SEM) dan transmission electron microscopy (TEM). Material yang  teramati  memiliki  struktur  yang  sperikal  dan  teratur.  Profil  spectra  FTIR menunjukkan puncak N-H dan C-N. Dari hasil ini, amino group dari amonia sebagai media  cair  dalam arc  discharge diduga  telah  melekat  secara  kovalen  pada  material karbon  yang  telah  terkomposit  bersama  dengan  besi  oksida.  Data  elemen  dari  EDX memperkuat  keberadaan  nitrogen  yang  tidak  ditemukan  pada  hasil  sintesis menggunakan media cair etanol tanpa penambahan amonia.

## 1. Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan akan  sifat  unik  dari  nanomaterial  semakin  meningkat seperti  memiliki  biokompatibiltas  terhadap  tubuh  dan memiliki kapasitas tinggi dalam mengadsorbsi [1]. Salah satu  material  yang  banyak  digunakan  adalah nanopartikel  magnetik.  Aplikasi  nanopartikel  magnetik
dapat  sangat  luas  dalam  bidang  bioteknologi  sebagai biological  separation , magnetic  resonance  imaging  (MRI) agents , magnetic  drug  delivery  system [2],  dan magnetic hyperthermia treatment [3]. Beberapa contoh nanopartikel magnetik yang dapat dikembangkan adalah besi, kobalt, nikel  dan  besi  oksida  seperti  magnetit  (Fe 3 O 4 )  [4-6], hematit  ( α -Fe 2 O 3 )  dan  maghemit  ( γ -Fe 2 O 3 )  [7]. Karakteristik  dari  besi  oksida  adalah  kebanyakan
dijumpai  dalam  keadaan  trivalen,  kelarutannya  rendah (biokompatibilitasnya  rendah),  paramagnetik  [8],  luas permukaan  besar,  toksisitas  dan  biodegradabilitas  yang relatif rendah [4] .
Material  besi  oksida  Fe 3 O 4 mudah  untuk  disintesis. Namun,  Fe 3 O 4 ini  juga  bersifat  tidak  stabil  terhadap oksidasi  di  udara. Solusi  untuk  memperbaiki  stabilitas material adalah dengan memberikan lapisan pendukung atau coating pada  material  membentuk  struktur  inti  sel yaitu  nanomaterial  sebagai  inti  yang  dilapisi  material pendukung  [9].  Material  pendukung  yang  sering digunakan adalah karbon karena memiliki biokompatibilitas  yang  baik,  stabilitas  yang  tinggi, mencegah terjadinya oksidasi dan mudah difungsionalisasi  [10].  Selain  itu  lapisan  karbon  pada nanomaterial dapat menghilangkan toksisitas dan dapat ditambahkan therapeutic agent , targeting atau fluorophore agent tergantung  kebutuhannya  [11]. Sintesis  dan modifikasi nanomaterial Fe 3 O 4 /C dapat dilakukan dengan menggunakan metode arc discharge pada tekanan rendah [1].
Untuk meningkatkan biokompatibilitas saat diaplikasikan  di  lingkungan  biologi,  modifikasi permukaan nanomaterial diperlukan dan dapat dilakukan dengan penambahan gugus fungsi bioactive seperti -NH ₂ dan – COOH.  Gugus  fungsi  bioactive  diharapkan  dapat menempel  pada  permukaan  nanopartikel  sehingga mengubah  karakter  permukaan  nanopartikel  yang semula  bersifat  hidrofobik  menjadi  bersifat  hidrofilik [12].
Saraswati [1] telah melakukan modifikasi permukaan pada tahapan terpisah setelah melakukan sintesis dengan metode arc discharge . Akan tetapi, sintesis dan modifikasi Fe 3 O 4 /C  memungkinkan  dilakukan  dalam  satu  tahapan menggunakan  metode arc  discharge yang  dilakukan dalam media cair. Variasi media cair yang digunakan akan memberikan karakter permukaan yang berbeda. Sintesis dan mofikasi Fe 3 O 4 /C menggunakan arc discharge dalam media  cair  belum  banyak  dikaji  lebih  lanjut,  khususnya terkait  dengan  karakter  permukaan  dan  gugus  fungsi yang dimiliki pada material hasil sintesis.
Oleh karena itu, artikel ini mempelajari hasil sintesis dan  modifikasi  Fe 3 O 4 /C  yang  dilakukan  dalam  satu tahapan  menggunakan arc  discharge dalam  media  cair etanol  dengan  dan  tanpa  penambahan  amonia.  Variasi penambahan  amonia  dalam  media  cair  diyakini  akan memberikan  hasil  karakter  permukaan  yang  berbeda signifikan  yang  dapat  dipelajari  dengan  menggunakan FTIR,  TEM  dan  dikaitkan  dengan  hasil  analisis  SEM bergabung dengan analisis kuantitatif EDX.

## 2. Metode eksperimen

## Alat dan Bahan
Bahan yang digunakan dalam penellitian ini adalah elektroda karbon Qingdao Tenry Carbon Co. Ltd ((Karbon grafit 99%; densitas 1,95 gr/cm3; electrical resistance 7-10 ohm; dimensi elektroda tak berlubang (d = 10 mm, p = 50 mm); dimensi elektroda berlubang (d inner = 7 mm, d outer = 10 mm; p = 100 mm)); besi oksida (Fe 3 O 4 ) komersial; grafit
Merck  (Karbon molar  mass 12,01  g/mol);  etanol  70%; akuades; amonia 25%; dan fruktosa. Alat yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  seperangkat arc  discharge ; FTIR ( Fourier Transform Infrared Spectroscopy) Shimadzu 6000; SEM ( Scanning Electron Microscopy ) Zeiss EVO MA- 10; Neraca Analitik Sartorius BP 110 (maks : 110 gram; min : 0,001 gram);  DC power supply (maks: 110 A; min: 10 A; 20,8  V);  furnace /hotplate ;  pengungkit;  statif;  klem; tabung  reaksi;  sentrifuse  dan  peralatan  berbahan  gelas maupun polimer (Pyrex dan Duran).

## Prosedur
Sintesis Fe 3 O 4 /C dengan penambahan amonia
Metode yang digunakan adalah metode arc discharge dalam media cair. Metode ini menggunakan dua elektroda yaitu  anoda  dan  katoda.  Pada  katoda  dibuat  runcing sedangkan  pada  anoda  dilubangi.  Anoda  diisi  dengan karbon:Fe 3 O 4 :fruktosa  pada  perbandingan  massa  3:1:2. Anoda dan katoda dipasang dengan jarak 1 – 5 mm. Anoda dan  katoda  diusahakan  dekat  dengan  jarak  yang  sangat kecil  tapi  tidak  menempel.  Hal  ini  dilakukan  supaya terjadi  loncatan  ion-ion  listrik  yang  ditandai  dengan loncatan  bunga  api.  Arus  dan  elektoda  baik  anoda maupun  katoda  di set-up di  dalam  gelas  beker  berisi media  larutan.  Metode arc  discharge dilakukan  dalam media  cair  etanol  50%  dan  amonia  10%  dalam  total volume  300  mL  dengan  arus  sekitar  10  A.  Proses  ini berlangsung  dari  munculnya  bunga  api  hingga  tidak terlihat  lagi  dalam  waktu  antara  10-15  menit.  Hasil arc yang diperoleh kemudian dipisahkan antara padatan dan larutan  menggunakan  sentrifuse.  Padatan  basah  yang diperoleh  kemudian  dikeringkan  sehingga  menjadi padatan yang kering.

## Karakterisasi struktur permukaan dan gugus fungsi
Padatan  hasil arc  discharge dikarakterisasi  gugus fungsi  menggunakan Fourier Transform Infra  Red (FTIR) dan  struktur  morfologi  permukaan  menggunakan Scanning Electron Microscope (SEM), Transmission Electron Microscope (TEM) serta analisa kuantitatif menggunakan Energy Dispersive X-ray (EDX).

## 3. Hasil dan Pembahasan
Proses  sintesis  Fe 3 O 4 /C  telah  dilakukan  dengan menggunakan metode arc discharge dalam larutan etanol 50%  dengan  penambahan  dan  tanpa  penambahan amonia  10%  pada  total  larutan  300  mL  dengan perbandingan  volume  1:1  (v/v).  Penambahan  amonia bertujuan  untuk  memodifikasi  permukaan  material produk  yang  dihasilkan  sehingga  mengandung  gugus fungsional  yang  meningkatkan  biokompatibilitas terhadap tubuh. Proses arc discharge mengakibatkan pada kedua  elektroda  yang  dipasang  terjadi  loncatan  ion-ion listrik  yang  ditandai  dengan  terjadinya  loncatan  bunga api yang menimbulkan gelembung gas seiring terjadinya peningkatan  suhu.  Gelembung  gas  ini  terjadi  karena adanya  reaksi  antara  elektroda  dan  media  cair  yang digunakan. Setelah proses arc discharge selesai, hasil arc discharge yang  berwarna  hitam  dipisahkan  antara padatan  dan  larutan  menggunakan  sentrifuse.  Padatan yang  sudah  terpisah  kemudian  dikeringkan  menjadi
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 21 (4) (2018): 166 – 170
padatan  kering  Fe 3 O 4 /C  untuk  media  cair  tanpa penambahan amonia dan Fe 3 O 4 /C-NH 2 untuk media cair dengan  penambahan  amonia yang  keduanya  berwarna hitam.  Penambahan  amonia  kedalam  media  cair diketahui dapat memodifikasi Fe 3 O 4 /C dengan penambahan  gugus  fungsi – NH 2 sehingga  terjadi perubahan  struktur  morfologi  permukaan  yang  dapat dilihat dari karakterisasi berikut.
Karakterisasi  menggunakan  SEM  bertujuan  untuk mengetahui  gambaran  morfologi  struktur  permukaan dari material hasil arc discharge . Hasil analisa ditunjukkan pada Gambar  1 dan 2 . Pada  perbesaran  yang  sama, morfologi dari hasil analisa SEM pada Gambar 1 (A dan B) menunjukkan bahwa partikel produk memiliki morfologi bongkahan yang sama dalam ukuran mikro yang diduga merupakan  kumpulan  dari  nanomaterial  produk.  Untuk studi  struktur  dan  morfologi  yang  lebih  detil,  analisa pencintraan  produk  dianalisa  lanjut  dengan  TEM sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2 (A dan B). Pencintraan dengan TEM menunjukkan material produk Fe 3 O 4 /C  ( Gambar  2 (A))  dan  Fe 3 O 4 /C-NH 2 ( Gambar 2 (B)) memiliki struktur yang sperikal dan teratur dengan skala nanometer  dimana  sebagian  Fe 3 O 4 /C-NH 2 hasil  sintesis dengan  penambahan  amonia  berukuran  lebih  kecil daripada  Fe 3 O 4 /C  hasil  sintesis  tanpa  penambahan amonia. Penambahan amonia saat proses sintesis diduga berperan  pada  modifikasi  permukaan  material.  Hal  ini berpengaruh  pada  tidak  terjadinya  aglomerasi  Fe 3 O 4 sehingga partikel komposit Fe 3 O 4 /C hasil sintesis dengan penambahan  amonia,  berada  pada  ukuran  yang  lebih kecil.
Gambar 1 Hasil pencintraan dengan SEM untuk Fe 3 O 4 /C (A) dan Fe 3 O 4 /C-NH 2 (B)
Gambar 2 Hasil pencintraan dengan TEM Fe 3 O 4 /C (A) dan Fe 3 O 4 /C-NH 2 (B)
Hasil  analisa  kuantitatif  EDX  dari  nanomaterial Fe 3 O 4 /C dan Fe 3 O 4 /C-NH 2 ditunjukkan oleh Tabel 1 . Dari
hasil analisa EDX dapat diketahui bahwa  karena adanya penambahan  elemen  baru  N  yang  berasal  dari  amonia, prosentase  kandungan  elemen  utama  yakni  C  dan  O dalam  Fe 3 O 4 /C  sedikit  lebih  tinggi  yaitu  berturut-turut sebesar 66,49 dan 21,77 % daripada dalam Fe 3 O 4 /C-NH 2 berturut-turut  sebesar  65,43  dan  25,19%.  Sebaliknya, prosentase  kandungan  elemen  Fe  dalam  Fe 3 O 4 /C  lebih kecil  dibandingkan  dalam  Fe 3 O 4 /C-NH 2 diikuti  oleh penambahan  elemen  N  sebanyak  1,36%.  Penambahan elemen  nitrogen  diduga  berasal  dari  efek  penambahan amonia dalam media cair arc discharge yang berkontribusi pada  modifikasi permukaan nanomaterial.  Jika diasumsikan  bahwa  semua  elemen  Fe  berada  sebagai Fe 3 O 4 maka  dengan  kalkulasi  persen  berat  molekul,  Fe dalam Fe 3 O 4 /C dan Fe 3 O 4 /C-NH 2 diestimasikan berikatan dengan  elemen  O  berturut-turut  sebanyak  2,180%  dan 3,05%.  Dengan  demikian  terdapat  kelebihan  elemen oksigen  yang  diduga  berikatan  secara  kovalen  dengan elemen  lain  yaitu  C  pada  struktur  karbon  grafit  yang membentuk C-OH atau C-O dan C=O sebesar 25,73% dan 22,13% berturut-turut untuk Fe 3 O 4 /C dan Fe 3 O 4 /C-NH 2 .
Tabel 1. Hasil analisis kuantitatif dari EDX Elemen Fe 3 O 4 /C Fe 3 O 4 /C-NH 2 (Wt%) (Wt%) C 66,49 65,43 O 27,77 25,19 Fe 5,74 8,01 N - 1,36 Total 100,00 100,00
Karakterisasi  FTIR  bertujuan  untuk  mengetahui modifikasi  permukaan  dari  nanomaterial  Fe 3 O 4 /C. Keberhasilan  modifikasi  permukaan  ditandai  dengan adanya  gugus  fungsi  yang  mengandung  nitrogen.  Hasil analisis  spektra  dari nanomaterial  Fe 3 O 4 /C dapat  dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Spektra FTIR dari nanomaterial Fe 3 O 4 /C dan Fe 3 O 4 /C-NH 2
Berdasarkan  Gambar  3.  dapat  dilihat  bahwa  pada daerah bilangan gelombang 460-560 cm -1 menunjukkan adanya stretching dari ikatan Fe-O, pada daerah bilangan gelombang  1000-1300  cm -1 mengindikasikan  adanya serapan  C-O  alkohol,  pada  daerah  bilangan  gelombang
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 21 (4) (2018): 166 – 170
1400  cm -1 mengindikasikan  adanya  serapan  C-C stretching ,  pada  daerah  bilangan  gelombang  1650-1680 cm -1 mengindikasikan  adanya  serapan  C=C stretching , pada  daerah  bilangan  gelombang  1660-1690  cm -1 mengindikasikan  adanya  serapan  C=O stretching ,  pada daerah bilangan gelombang
2850-3000 cm -1 mengindikasikan  adanya  serapan  C-H stretching alkana yang berasal dari grafit, pada daerah bilangan gelombang 650-1000  cm -1 mengindikasikan  adanya  serapan  C-H bending dari alkena dan pada daerah bilangan gelombang 3200-3400  cm -1 mengindikasikan  adanya  serapan  O-H alkohol  dan  fenol.  Dibandingkan  dengan  Fe 3 O 4 /C, Fe 3 O 4 /C-NH 2 memberikan  serapan  baru  spektra  pada daerah bilangan gelombang
1000-1390 cm -1
mengindikasikan  adanya  serapan  C-N  amina,  pada daerah bilangan gelombang 1450-1640 cm -1 mengindikasikan adanya serapan N-H bending , dan pada daerah bilangan gelombang 3100-3500 cm -1 mengindikasikan adanya serapan N-H stretching amina. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  nanomaterial  Fe 3 O 4 /C telah berhasil termodifikasi oleh gugus NH 2 yang berasal dari  amonia  sehingga  menjadi  nanomaterial  Fe 3 O 4 /C- NH 2 .
Keberhasilan  modifikasi  nanomaterial  dalam penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya menggunakan  metode submerged  arc  discharge dalam media cair dengan penambahan larutan urea [13, 14] dan etilendiamin [15]. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa munculnya serapan N-H stretching amina berada pada daerah bilangan gelombang 3400 cm - 1 dan  serapan  C-N  amina  pada  daerah  bilangan gelombang  1450-1640  cm -1 .  Variasi  media  cair  yang dilakukan  terbukti  dapat  mempengaruhi  karakter permukaan dari nanomaterial hasil arc discharge sehingga memberikan hasil yang berbeda.
Berdasarkan  analisa  FTIR  dan  SEM  nanomaterial Fe 3 O 4 /C berhasil termodifikasi oleh penambahan amonia menjadi nanomaterial Fe 3 O 4 /C-NH 2 . Hal ini terjadi karena adanya  perubahan  ikatan  dan  struktur  serta  komposisi dari  nanomaterial  yang  terbentuk  sehingga  terjadi perubahan orientasi gugus -NH 2 yang akan berinteraksi dengan  media  cair  (akuades  dan  etanol  50%)  yang mengakibatkan  perubahan  sifat  dari nanomaterial  yang semula  bersifat  hidrofobik  menjadi  hidrofilik.  Terdapat dua  kemungkinan  mekanisme  menempelnya  gugus fungsi  -NH 2 pada  permukaan  nanomaterial  yang terbentuk, yaitu secara adsorpsi melalui interaksi van der waals dimana  gugus  fungsi  menempel  pada  permukaan nanomaterial.  Selain  itu,  gugus  fungsi  juga  dapat menempel pada permukaan nanomaterial melalui ikatan kovalen.  Hal  yang  sama  juga  dilaporkan  Sari  [9]  bahwa gugus  fungsi  yang  menempel  pada  permukaan nanomaterial  dipengaruhi  oleh  media  cair  yang digunakan. Usulan mekanisme reaksi dapat ditunjukkan pada Gambar 4. Penempelan gugus amina diyakini terjadi pada zona plasma saat arc antar dua elektroda. Elektron bebas saat terjadinya plasma mengionisasi NH 3 menjadi NH 3 + .  Lebih  lanjut,  terbentuknya  NH 3 + menginisiasi terbukanya  ikatan  rangkap  pada  struktur  grafit  dan kemudian gugus amino berikatan secara kovalen dengan C sebagaimana yang ditunjukkan dalam Gambar 4.
Gambar 4. Mekanisme ikatan kovalen antara gugus fungsi amino pada karbon

## 4. Kesimpulan
Penambahan amonia pada media cair dalam proses arc  discharge berpengaruh  terhadap  karakteristik permukaan material Fe 3 O 4 /C yang terbentuk yakni adanya penambahan  gugus  amino  -NH 2 yang  diduga  terikat secara  kovalen  pada  karbon.  Hal  ini  diindikasikan  dari serapan  ikatan  C-N  dan  N-H  yang  teramati  pada spektrum  FTIR.  Selain  itu,  keberadaan  elemen  N diperkuat  dengan  analisis  unsur  dengan  EDX  yang menujukkan  secara  signifikan  penambahan  N  sebesar 1,36 %Wt. Selain itu, hasil analisis dengan SEM dan TEM menunjukkan  bahwa  nanomaterial  yang  diperoleh memiliki  struktur  sperikal  dan  teratur,  dimana penambahan  amonia,  sebagian  nanokomposit  hasil sintesis yang terbentuk memiliki ukuran yang lebih kecil.

## 5. Ucapan terimakasih
Ucapan  terimakasih  ditujukan  kepada  Kementerian Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  Republik Indonesia  (Kemenristekdikti  RI)  atas  pendanaan  riset untuk Grant Riset 474/UN27.21/PM/2018 dan 543/UN27.21/PP/2018.

## 6. Daftar Pustaka
[1]  Teguh  Endah  Saraswati,  Akihisa  Ogino,  Masaaki Nagatsu,  Plasma-activated  immobilization  of biomolecules  onto  graphite-encapsulated  magnetic nanoparticles, Carbon ,  50,  3,  (2012)  1253-1261 https://doi.org/10.1016/j.carbon.2011.10.044
[2]  Manuel  Arruebo,  Rodrigo  Fernández-Pacheco,  M. Ricardo  Ibarra,  Jesús  Santamaría,  Magnetic nanoparticles  for  drug  delivery, Nano  Today ,  2,  3,
(2007) 22-32 http://dx.doi.org/10.1016/S1748- 0132(07)70084-1
[3] Jae-Hyun Lee, Ji-wook Kim, Jinwoo Cheon, Magnetic Nanoparticles for Multi-Imaging and Drug Delivery, Molecules  and  Cells ,  35,  4,  (2013)  274-284 http://dx.doi.org/10.1007/s10059-013-0103-0
[4]  Hassan  Karami,  Fariba  Goli,  Juliet  Ordoukhanian, Synthesis of Magnetite/Hematite/Iron Nanocomposites by the Low Voltage Arc Discharge in Water  in  the  Presence  of  External  Magnetic  Field, International  Journal  of  Electrochemical  Science ,  11,
(2016) 3074-3085
[5] B. Ankamwar, T. C. Lai, J. H. Huang, R. S. Liu, M. Hsiao, C.  H.  Chen,  Y.  K.  Hwu,  Biocompatibility  of  Fe 3 O 4 nanoparticles  evaluated  by  in  vitro  cytotoxicity assays  using  normal,  glia  and  breast  cancer  cells, Nanotechnology , 21, 7, (2010) 075102
[6]  V.  B.  Barbeta,  R.  F.  Jardim,  P.  K.  Kiyohara,  F.  B. Effenberger,  L.  M.  Rossi,  Magnetic  properties  of
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 21 (4) (2018): 166 – 170
Fe3O4  nanoparticles  coated  with  oleic  and dodecanoic  acids, Journal  of  Applied  Physics ,  107,  7,
(2010) 073913 http://dx.doi.org/10.1063/1.3311611
[7] Patimah Patimah, Teguh Endah Saraswati, Pengaruh Suhu Kalsinasi Pada Sifat Kemagnetan Material Besi Oksida Hasil Elektrolisis, Jurnal Kimia dan Pendidikan
Kimia , 1, 3, (2016) 149-156
[8] Eun Hee Kim, Yangkyu Ahn, Hyo Sook Lee, Biomedical applications  of  superparamagnetic  iron  oxide nanoparticles  encapsulated  within  chitosan, Journal of  Alloys  and  Compounds ,  434-435,  (2007)  633-636 https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2006.08.311
[9]  Qian  Gao,  Fenghua  Chen,  Jilin  Zhang,  Guangyan Hong, Jiazuan Ni, Xiao Wei, Dejun Wang, The study of novel Fe 3 O 4 @ γ -Fe 2 O 3 core/shell nanomaterials with improved  properties, Journal  of  Magnetism  and Magnetic  Materials ,  321,  8,  (2009)  1052-1057 http://dx.doi.org/10.1021/cm960157j
[10]  Aibing  Wu,  Xuwei  Yang,  Hua  Yang,  Magnetic properties  of  carbon  coated  Fe,  Co  and  Ni nanoparticles, Journal  of Alloys  and  Compounds , 513,
(2012)
193-201
https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2011.10.018
[11]  Teguh  E.  Saraswati,  Takafumi  Matsuda,  Akihisa Ogino,  Masaaki  Nagatsu,  Surface  modification  of graphite encapsulated iron nanoparticles by plasma processing, Diamond  and  Related  Materials ,  20,  3,
(2011)
359-363
https://doi.org/10.1016/j.diamond.2011.01.027
[12] Jana Chomoucka, Jana Drbohlavova, Dalibor Huska, Vojtech  Adam,  Rene  Kizek,  Jaromir  Hubalek, Magnetic nanoparticles and targeted drug delivering, Pharmacological  Research ,  62,  2,  (2010)  144-149 https://doi.org/10.1016/j.phrs.2010.01.014
[13]  Teguh  Endah  Saraswati,  Fitri  Nela  Sari,  Nestri Handayani,  Surface  Character of  Iron  Oxide/Carbon Nanoparticles  Synthesized  by  Submerged  Arc Discharge  Method  in  Ethanol/Urea  Medium,
ALCHEMY  Jurnal  Penelitian Kimia ,  13,  2,  (2017)  287-
297 http://dx.doi.org/10.20961/alchemy.13.2.2392.287-
297
[14]  Erlina  Arikawati,  Pranoto  Pranoto,  Teguh  Endah Saraswati,  Preparation  of  Amine-Functionalized TiO 2 /Carbon  Photocatalyst  by  Arc  Discharge  in Liquid, IOP  Conference  Series:  Materials  Science  and
Engineering , 176, 1, (2017) 012045 https://doi.org/10.1088/1757-899X/176/1/012045
[15]  N.  Rismana,  A.  R.  Astuti,  Y.  H.  Suselo,  M.  Anwar, Teguh  Endah  Saraswati,  Preparation  of  amine- modified Fe 3 O 4 /carbon nanoparticles by submerged arc  discharge  in  ethylenediamine/ethanol, IOP Conference  Series:  Materials  Science  and  Engineering , 333,  1,  (2018)  012026 https://doi.org/10.1088/1757- 899X/333/1/012026